592 



E, Dittler, 



Mengenverhältnis 



o 



o 



Krystallisationsprodukte 



Schmelzpunkte 



Ai 



Erstarrungs- 

 punkte 



Z, 



Glas 



Schmelzpunkte 



^1 



1 ' 



20 



2 



30 



3 



50 



4 



70 



5 



80 



80 

 70 

 50 

 30 

 20 



1165« 



1150 



1135 



1140 



1165 



1225° 



1110° 



1075° 



1175° 



1200 



1085 



1025 



1140 



1190 



1075 



1000 



1105 



1210 



1110 



1020 



1145 



1215 



1120 



1025 



1150 



1200' 



1165 



1150 



1175 



1195 



In einem von Fe dunkel gefärbten Glase liegen eine große 

 Anzahl meist nach OlO ausgebildeter größerer und kleinerer 

 Augitkrystalle vom Maximum 45° Auslöschung. An einigen 

 dieser Krystalle ist ein ausgesprochener Zonenbau zu erkennen, 

 was auf einen basaltischen Augit stimmen würde. Meist schon 

 an der abweichenden Färbung der einzelnen Schichten kennt- 

 lich, enthalten diese Pyroxene auch öfter kleinere Krystalle 

 eingeschlossen; doch sind sie sehr stark korrodiert und des- 

 halb schwer zu identifizieren (Taf. I, Fig. IV). Die Kryställchen 

 sind von Spaltrissen durchzogen, welche annähernd recht- 

 winklig wie in Augiten natürlicher Gesteine verlaufen. Manche 

 derselben besitzen eine geringere Auslöschungsschiefe und 

 dürften vielleicht Na aus dem Labrador aufgenommen haben, 

 sind auch viel heller gefärbt. Der Diopsid dürfte sich also zum 

 kleinen Teil in einen Natronaugit umgewandelt haben, in weit- 

 aus größerer Menge hat er sich jedoch in den oben erwähnten 

 Augitkry stallen abgesetzt, die häufig von Feldspatleisten um- 

 schlossen werden, daher das erste Ausscheidungsprodukt vor- 

 stellen. 



Der Diopsid von Nordmarken ist bekanntlich ein mehr 

 hedenbergitartiger Pyroxen, da er neben Ca und Mg sehr viel 

 Fe enthält. Durch Tonerdeaufnahme aus dem Labrador ent- 

 standen so Augite, welche sich teilweise an die Feldspat- 

 kryställchen ansetzten und auf diese Weise eine basische 



